— 348 — 



spondenti a temperature non perfettamente eguali, ma che differiscono di 

 qualche grado. Le curve della resistenza (in funzione della concentrazione 

 delle amalgame) non risentono l' influenza di così piccole differenze. 



« Se confrontiamo i nostri risultati con quelli del Weber, troviamo che 

 per la temperatura c'è una differenza piuttosto sensibile. Così egli registra 

 la resistenza specifica del bismuto liquido, alla temperatura di 265°. Secondo 

 le nostre determinazioni precedenti la temperatura di fusione di questo me- 

 tallo sarebbe invece di 271°. Volendo confrontare i nostri risultati con quelli 

 del Weber, dobbiamo quindi porre di fronte ai valori che egli dà ai 265°, 

 quelli da noi trovati a 271° (Rammentiamo qui, che in tutti i nostri studi 

 sui metalli, sulle leghe e sulle amalgame, studi che furono incominciati nel 

 1885, le temperature si riferiscono sempre alle indicazioni di un unico ter- 

 mometro a mercurio, confrontato con quello ad aria, sino alle più elevate 

 temperature). 



« Coi valori delle resistenze specifiche delle amalgame, misurate dal 

 Weber, abbiamo tracciate le opportune curve e da esse abbiamo tolte le re- 

 sistenze che corrispondono ad amalgame di concentrazione eguale a quella 

 delle nostre; tali resistenze le abbiamo poi ridotte a rappresentare la resi- 

 stenza specifica quale fu da noi calcolata (cioè riferendola alla resistenza del 

 mercurio, alla stessa temperatura della amalgama, come unità). Alla loro 

 volta, dalle curve della resistenza di ogni nostra amalgama, tracciate in fun- 

 zione della temperatura, abbiamo tolti i valori corrispondenti alla tempera- 

 tura alla quale il Weber ha eseguito le sue misure. La tabella V contiene 

 opportunamente segnati, i risultati delle nostre misure e di quelle del Weber. 



Tabella V. * 



g (246°) 

 V.e C.l Weber 



g (27i°) 



V.e C. Weber 



g (271°) 

 V.eC.jWeber 



g (271°) 

 V.e C-I Weber 



SnHg! 5 

 SnHg 8 

 SnHg, 

 SnHg a 

 SnHg 

 Sn 2 Hg 

 Sn 4 Hg 

 Sn 



0,74 

 0,66 

 0,59 

 0,54 

 0,52 

 0,47 

 0,45 

 0,40 



0,73 

 0,66 

 0,61 

 0,56 

 0,52 

 0,48 

 0,46 

 0,41 



Bi Hg 40 



0,92 



0,92 



Bi Hg 20 



0,88 



0,89 



Bi Hg 9 



0,87 



0,86 



Bi Hg 4 



0,89 



0,93 



r.i ir- 



1,01 



1,03 



Bi 4 Hg 



1,04 



1,07 



Bi 



1,032 



1,033 









PbHg 34 

 PbHg 13 

 PbHg 4 

 PbHg 2 

 Pb Hg 

 Pb 3 Hff 



0,82 

 0,75 

 0,69 

 0,66 

 0,71 

 0,76 



0,82 

 0,75 

 0,68 

 0,68 

 0,72 

 0,76 



CdHg 5 

 CdHg, 

 Cd 3 Hg 



0,58 

 0,43 

 0,30 



0,59 

 0,45 

 0,31 



a La concordanza dei risultati non poteva essere migliore, se si consi- 

 derano le gravi difficoltà che si devono superare operando a temperature ele- 

 vate, nonché le varie cause d'errore, che per quanto si possano diminuire, 

 certo non si riesce ad eliminare completamente. 



« Resta in ogni modo vieppiù comprovato quanto avevamo altra volta 

 dimostrato, che cioè la resistenza delle amalgame fuse, a tem- 

 perature superiori a quella della saturazione, ha un valore 



